EiNFLUSS DEB WaRME AUF DIE ElASTICITAT. 



(37) 433 



JW 7 war voD gegossenem Messing. 

 » 8 war von deniselben gegossenen Messing, aber stark gehiimniert. 

 » 9 war von demselben gegossenen Messing, aber nach dem Hâmmern noch 

 gewalzt. 



J\f 7,8,9 waren aus deniselben Gussstùck verfcrligt worden. Sie waren sebr genau 

 von Repsold in Ilaniburg verferligt worden, d. h. sie waren in ihrer ganzen Lange und 

 Breite genau gieich oder voUkommene Parallelepipeda, so dass die aus den Versuchen abgelei- 

 teten W'erlhe von S als sehr genau angesehen werden kônnen. 



Aile 9 balten fasl genau dieselbe Breile und Lange, waren aber von verschiedener Dicke. 



Die nachstehende Tabelle enthalt die Diraensionen. 



No. 



Dicke. 



Breite. 



Lange. 



Spec. Gew. 



1 



0,09713 



0,99742 



51,4340 



8,5598 



2 



0,09642 



0,99729 



51,4330 



8,2167 



3 



0,18648 



0,99964 



51,4370 



8,4977 



4 



0,19029 



0,99917 



51,4390 



8,2675 



5 



0,18224 



0,98954 



52,332 



8,4465 



6 



0,09332 



0,98100 



52,314 



8,4930 



7 



0,19109 



0,99137 



51,250 



8,3089 



8 



dito 



dito 



dito 



8,6045 



9 



dito 



dito 



dito 



8,5746 



Messingstab J\f 2. 



Entfernung des Schwerpuncls des Gewichts vom flxen Puncte 39,5 Zoll, Gewicht 1,8 Pf. 

 a. Gewicht nach oben : 



Temp. 



H- 13,4 

 13,8 



b. Gewicht nach unten 



Schwingungsdauer. 



■llQ . 



4;8167 

 4,8033 



Temp. 



— 10,2 

 10,2 



Schwingungsdauer. 



4;'1214 

 4,1167 



woraus : 



1 Oscil. = 0;'63012, 



P = 0,0005341 

 ^ = 0,0005217 



Mittel = 0,0005279 

 Als der Stab noch kurzer gemacht wurde : 



Temp. Schwingungsdauer. Temp. 



H- 15,5 3;'6200 — 10,5 



Mémoires, se. math, et phys. T. VI. 



Schwingungsdauer. 



3;'2660 



55 



